## Analisis Uji Ekstraksi Menggunakan Pelarut Spiritus dan Pertalite
Putri Pirusa Yoana Keumala 1* , M. Isya 2 , Alfi Salmannur 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh23111 Indonesia Email: 1 putripirusa@mhs.unsyiah.ac.id, 2 m_isya@unsyiah.id.ac, 3 alfisalmannur@usk.ac.id

## ABSTRACT
Roads  are  land  transportation  infrastructure  which  includes  all  parts  of  the  road,  including complementary buildings and equipment intended for traffic, which are located on land and/or water surfaces,  as  well as  above  the  water  surface.  The  aim  of  this  research  is to  see  the  comparison  of asphalt content extracted using Spiritus and Pertalite solvents, in a finely graded Asphalt Concrete - Wearing Coarse (AC-WC) mixture in accordance with the 2018 specification revision 3. The method used in this research is by extraction using a centrifuge extractor by analyzing the effect of octane value  on  the  types  of  spiritus  and  pertalite  solvents  on  three test  objects  for  each  type  of  solvent, namely test objects using spiritus solvent and test objects using pertalite solvent. Methanol (Spiritus) has a higher octane number than other fuel octane numbers. Mertanol (Spiritus) has an RON number of 108. The asphalt content value obtained from research using the centrifugal method with pertalite solvent  obtained  the  smallest  value  of  5.89%  and  the  largest  value.  6.36%,  while  for  spirits  the smallest value was 3.86% and the largest value was 4.42%. Extraction is an examination of asphalt samples  which  aims  to  determine  whether  the  existing  asphalt  content  complies  with  the specifications  determined  according  to  SKBI  -  24.26.1987:  namely  the  permitted  asphalt  content ranges from 4% to 7%. Asphalt content is a percentage of the weight of the sediment and the weight of the mixed sample made in the experiment.

## Keywords : Extraction, solvent, centrifugal method, asphalt content

## ABSTRAK
Jalan  adalah  prasarana  transportasi  darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,yang  berada  pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat  perbandingan  kadar  aspal  hasil ekstraksi dengan  menggunakan  jenis  pelarut  Spiritus  dan Pertalite,  pada  campuran Asphalt  Concrete  –  Wearing  Coarse (AC-WC)  bergradasi  halus  sesuai dengan  speksifikasi  2018  revisi  3.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara ekstraksi menggunakan alat centrifuge extractor dengan menganalisa pengaruh nilai oktan terhadap jenis  pelarut  spiritus  dan  pertalite  pada  tiga  benda  uji  setiap  jenis  pelarut  yaitu  benda  uji  dengan menggunakan  pelarut  spiritus  dan  benda  uji  dengan  menggunakan  pelarut  pertalite.  Metanol (Spiritus) merupakan memiliki  angka  oktan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  angka  oktan  bahan  bakar lainnya Mertanol (Spiritus) memiliki angka RON 108.Nilai kadar aspal yang diperoleh dari penelitian dengan metode sentrifungal dengan pelarut pertalite didapat nilai terkecil 5,89 % dan nilai terbesar 6,36 %, sedangkan untuk spiritus didapat nilai terkecil 3,86 % dan nilai terbesar 4,42%. Ekstraksi merupakan pemeriksaan sampel aspal yang bertujuan untuk mengetahui kandungan aspal yang ada apakah  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  di  tentukan menurut  SKBI  –  24.26.1987:  yaitu  kadar aspal  yang  diijinkan  berkisar  antara  4%  smpai  7%.  Kadar  aspal  merupakan  presentase  dari  berat endapan dan berat sampel campuran yang dibuat dalam percobaan.
Kata kunci: Ekstraksi, pelarut, metode sentrifugal, kadar aspal

## 1. Pendahuluan
Jalan  adalah  prasarana  transportasi darat  yang  meliputi  segala  bagian  jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya  yang  diperuntukkan  bagi lalu  lintas,  yang  berada  pada  permukaan tanah  dan/atau  air,  serta  di  atas  permukaan air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori,  dan jalan kabel [1]. Ekstraksi adalah menguraikan  kembali  dari  suatu  campuran menjadi bahan-bahan pembentuknya melalui proses  kimiawi  yaitu  kondensasi.  Ekstraksi merupakan  pemeriksaan  sampel  aspal  yang bertujuan  untuk  mengetahui  kandungan aspal  yang  ada  apakah  sesuai  dengan spesifikasi  yang  telah  di  tentukan  menurut SKBI  –  24.26.1987:  yaitu  kadar  aspal  yang diijinkan  berkisar  antara  4  %  smpai  7  %. Kadar aspal merupakan presentase dari berat endapan  dan  berat  sampel  campuran  yang dibuat dalam percobaan.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  acuan SNI 03-6894-2002 yaitu metode sentrifugal dan  metode  eksperimen  yang  merupakan metode  pengujian  kadar  aspal  untuk memisahkan campuran dengan cara mengaduk  larutan  dan  benda  uji  secara mekanis.  Pengujian  ekstraksi  kadar  aspal dilakukan  pada  Laboratorium  Transportasi Jalan Raya, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala.

## Pekerasan Jalan
Perkerasan    Jalan    adalah  campuran antara  agregat  dan  bahan  pengikat  yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat  yang  dipakai  berupa  batu  pecah, batu  belah  atau  batu  kali  dengan  bahan pengikat berupa aspal, semen atau tanah liat. Aspal berdasarkan ASTM D8 ( Materials for Roads  and  Pavements ),  adalah  material perekat berwarna hitam atau coklat tua dalam bentuh  solid,  semisolid,  atau  kental,  alami atau  buatan,  yang  terdiri  dari  molekul- molekul  hidrokarbon  dalam  kadar  yang tinggi [2].
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melihat  perbandingan  kadar  aspal  hasil ekstraksi dengan menggunakan jenis pelarut Spiritus  dan  Pertalite,  pada  campuran Asphalt  Concrete  –  Wearing  Coarse (AC- WC)  bergradasi  halus  sesuai  dengan speksifikasi  2018  revisi  3,  manfaat  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil esktraksi  AC-WC  dengan  menggunakan jenis pelarut Spiritus dan Pertalite dan yang manakah larutan yang lebih efektif terhadapat pengujian ekstraksi aspal

## Pekerasan Lentur
Perkerasan Lentur
adalah perkerasan  yang  menggunakan  aspal  atau bitumen    sebagai    bahan    pengikat campuran  pada    umumnya    perkerasan lentur lebih baik digunakan untuk melayani beban lalu lintas dari ringan sampai sedang. Sedangkan  untuk  beban  lalu  lintas  berat lebih baik digunakan konstruksi perkerasan kaku  beton  semen,  dimana  semen  sebagai bahan  pengikatnya.  Lalu  lintas  ringan sampai  sedang,  seperti  jalan  perkotaan, jalan  dengan  sistem  utilitas  terletak  di bawah  perkerasan  jalan,  perkerasan  bahu jalan,  atau  perkerasan  dengan  konstruksi bertahap [2]

## Materian Campuran Aspal
Material  penyusun  campuran  aspal terdiri dari agregat, filler dan aspal. Agregat mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  perkerasan  jalan,  dimana  agregat menempati proporsi terbsesar dalam struktur perkerasan jalan, berkisar antara 90 %  sampai  95  %  dari  persentase  berat campuran,  atau  75  %  sampai  85  %  dari persentase volume campuran [2].

## Bahan Pengisi (Filler)
Filler adalah  bahan  berbutir  halus yang  mempunyai  fungsi  sebagai  pengisi pada  pembuatan  campuran  aspal.  Bahan Pengisi (filler) berfungsi  sebagai  pengisi rongga  udara  pada  material  sehingga memperkaku lapisan aspal.

## Lapis Aspal Beton
Lapis  Aspal  Beton  adalah  lapisan penutup  konstruksi  perkerasan  jalan  yang mempunyai  nilai  structural  yang  pertama kali  dikembangkan  di  Amerika  oleh The Asphalt  Institute dengan  nama Asphalt Concrete (AC).  Menurut  Bina  Marga Departemen Pekerjaan Umum, campuran ini terdiri  atas  agregat  bergradasi  menerus dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan  dipadatkan  dalam  keadaan  panas  pada suhu tertentu [3] (Soehardi, 2017).

## Ekstraksi
Proses  ekstraksi  merupakan  proses pemisahan  campuran  dua  atau  lebih  bahan dengan cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut dapat dipisahkan (Soehardi,  2017).  Pelarut yang bisa digunakan  dalam  proses  ekstraksi  antara lain  spritus,  bensin,  minyak  tanah, Trichlor Ethiyen Teknis,  dll  salah  satu  contoh tujuan  dilakukan  proses  ekstraksi  adalah untuk  mengetahui kadar aspal yang terdapat dalam  campuran  aspal  yang  dibuat  ( Mix Desaign ) yang menggunakan alat centrifuge extractor  test  set dengan Spiritus sebagai pelarutnya.
Rumus untuk menentukan kadar aspal hasil ekstraksi adalah sebagai berikut :
𝐻 = (𝐴 − 𝐸 + 𝐷))/𝐴 𝑥 100 % ..............(1)
Keterangan :
H = Kadar aspal sampel (%)
A = Berat sampel sebelum ekstraksi (gram)
D = Berat masa dari kertas filter (gram)
E = Berat sampel setelah ekstraksi (gram)
Jenis Pelarut
Menurut SNI 03-6894-2002 disebutkan  jenis  pelarut  yang  digunakan adalah Methylene chlorida
atau Trichlorethylene atau  larutan  Aminium Carbonat (NH4)2 C03 murni.
Dalam  pelaksanaan  pengujian  ini  yaitu menggunakan  alat centrifuge  extractor  test set dengan  menggunakan  jenis  pelarut Spiritus dan Pertalie.

## Metanol (Spiritus)
Metanol,  juga  dikenal  sebagai metil alhokol,  wood  alcohol atau  spiritus  adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH 3 OH. Pada  keadaan  atmosfer  berbentuk  cairan yang  ringan,  mudah  menguap,  tidak berwarna,  mudah  terbakar,  dan  beracun dengan  bau  yang  khas  yaitu  berbau  lebih ringan dari pada etanol [3]

## 2.1 Objek dan Lokasi Penelitian
Objek  pada  penelitian  ini  adalah untuk  membasahan  pengujian  ekstraksi dengan  menggunakan  pelarut  spiritus  dan pertalite  yang  dilakukan  di  Laboratorium Transportasi Jalan Raya Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## 2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian
Pada peneltian ini terdapat dua jenis data,  yaitu  jenis  data  primer  dan  jenis  data sekunder.

## 2.2.1   Data primer
Data primer yaitu data yang digunakan  berupa  sampel  aspal  pada pekerasan Asphalt ConCrete-Wearing Course (AC-WC) yang dimana sampel ini di buat  dan  dirancang    di  Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

## 2.2.2  Data sekunder
Data sekunder yaitu merupakan data pendukung  untuk  penelitian  yang  di dapatkan  dari  dartikel,  instansi  terkait, literatur/buku-buku,  dan  sumber-sumber pustaka  lainnya  dan  mencari  informasi dengan browsing melalui media elektronik.

## 2.2.3  Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan
data diperoleh dengan melakukan
serangkaian  kegiatan  dan  pengujian  di Laboratorium  Transportasi  Jalan  Raya,
Univeristas Syiah Kuala.

## 2.2.4  Penyiapan  Peralatan  dan  Bahan

## Pengujian
Penyiapan  peralatan  dan  bahan  uji dilakukan dengan memastikan jadwal penggunakan peralatan, memeriksa sertifikat kalibrasi  dari  masing-masing  alat  uji,  serta membersihkan bagian-bagian peralatan.

## 2.3 Penyiapan Sampel

## Tabel 1  Penyiapan sampel
No Kriteria Sampel Jenis Pelarut Yang Digunakan Metanol (Spiritus) Pertalite
1 Sampel  1 kadar aspal 6 % 1 sbu 2 Sampel  2 kadar aspal
6 %
1 sbu
3 Sampel  3 kadar aspal 6 % 1 sbu 4 Sampel  1 kadar aspal 6 % 1 sbu 5 Sampel  2 kadar aspal 6 % 1 sbu 6 Sampel  3 kadar aspal
6 % 1 sbu
Total Benda
Uji 6 sbu 3 sbu 3 sbu
Kriteria  sampel    adalah  campuran Asphalt  ConCrete-Wearing  Course (AC- WC)  yang  dimana  sampel tersebut  di  dapat kan  di  Laboratorium  Transportasi  Jalan Raya, Univeristas Syiah Kuala.

## 2.4 Prosedur Peneltian
Pada tahapan prosedur penelitian ini ialah  dengan  mempersipakan  rancangan penelitian,  bahan  dan  material  yang  akan digunakan  dalam  proses  peneliyoan  ini. Kemudian  dilakukan  pembuatan  benda  uji, yang  dimana  proses  pembuatan  benda  uji tersebut  dilakukan  di  Laboratorium  Jalan Raya  Fakultas  Teknik  Universitas  Syiah Kuala

## Ganbar 1 Diagram Alir Penelitian

## 3.     Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan acuan SNI 03-6894-2002  yaitu  metode  sentrifugal  dan metode eksperimen yang merupakan metode pengujian  kadar  aspal  untuk  memisahkan campuran dengan cara mengaduk larutan dan benda  uji  secara  mekanis.  Pengujian ekstraksi  kadar  aspal  dilakukan  pada Laboratorium  Transportasi  Jalan  Raya, Jurusan  Teknik  Sipil,  Universitas  Syiah Kuala.
Hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu  untuk  me  ngetahui  hasil  ekstraksi campuran  laston  lapis  aus  (AC  -WC)  dan dengan  menggunakan  jenis  pelarut  Spiritus dan  Pertalite  dari  2  (dua)  jenis  pelarut tersebut  manakah  yang  lebih  efisien digunakan.

## 3.1 Sifat fisis agregat
Hasil  pemeriksaan  menunjukkan bahwa  sifat  –  sifat  fisis  agregat  telah
memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018.

## 3.2 Sifat fisis aspal
Pemeriksaan  sifat  –  sifat  aspal meliputi  pemeriksaan  berat  jenis,  penetrasi,
titik  lembek dan daktilitas

## 3.3.1 Hasil Pengujian Ekstraksi
Pengujian  ekstraksi  dilakukan  di Laboratorium  Jalan  Raya  Fakultas  Teknik Universitas  Syiah  Kuala  yaitu  dengan menggunakan  sebanyak  6  (enam)  benda  uji yang dimana ke 6 (enam) benda uji tersebut di  pecah  menjadi  3  (tiga)  benda  uji  dengan menggunakan  pelarut  spiritus  dan  3  (tiga) benda uji menggunakan pertalite (RON 90)

## 3.3.2 Pengujian  Ekstraksi  berdasarkan jenis pelarut
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan di Laboratorium Jalan Raya Fakultas  Teknik  Universitas  Syiah  Kuala mengenai  perbandingan  jenis  pelarut  yang efektif untuk ekstraksi aspal pada perkerasan AC- WC  (Ashpalt  Concrete  –  Wearing Course) maka  didapatkan  analisa  sebagai berikut:’

## 1. Pegujian  ekstraksi  dengan  pelarut
Pertalite (RON 90)
Berdasarkan hasil pengujian ekstraksi untuk jenis pelarut pertalite setelah dilakukan  variasi  pencucian  satu  sampai empat  kali  pencucian  didapatkan  beberapa hasil yang sesuai dan memenuhi kadar aspal Job  Mix  Formila  dan  memenuhi  toleransi dari SNI 03-689-2002 yaitu ± 0,3 %
Nilai  kadar  aspal  hasil  pengujian  ekstraksi untuk  jenis  pelarut  Pertalite  deviasi  terkecil yaitu  pada  ekstraksi  dengan  lima  kali pencucian dan didapat hasil kadar aspal 5,89 dengan toleransi kadar aspal ± 0,3 % untuk kadar aspal 6 %.

## 2. Pegujian  ekstraksi  dengan  pelarut
Spiritus (108 RON)
Dari hasil pengujian yang dilakukan di  laboratorium  Jalan  Raya  diketahui  nilai kadar  aspal  pada  sampel  B1  B2  dan  B3 dengan  menggukan  jenis  pelarut  Pertalite dengan  nilai  rata  –  rata  4,12  %,  sedangkan nilai  kadar  aspal  Job  Mix  Formula  (JMF)
yaitu  6  %,  data  hasil  pengujian  kadar  aspal hasil  ekstraksi  pada  sampel  B1  B2  dan  B3 dapat  dilihat  pada  lampiran  C , sedangkan
rekapitulasi  hasil  pengujian  kadar  aspal ekstraksi  dari  jenis  pelarut  Pertalire  dapat dilihat pada tabel 4.6
Nilai kadar aspal hasil ekstraksi untuk jenis pelarut  Spiritus  dapat  diketatui  setelah dilakukan  variasi  pencucian  datu  sampai empat kali pencucian didapatkan hasil yang rendah dan tidak memenuhi kadar aspal Job Mix  Formula  bahkan  tidak  memenuhi toleransi  dari  SNI  03-6894-2002  yaitu  ± 0,3%
Tabel  2  Hasil  pengujian  ekstraksi  menggunakan pelarut  pertalite  (RON  90)  dengan  empat  kali pencucian
Tabel  3  Hasil  pengujian  ekstraksi  menggunakan pelarut  spiritus  (RON  108)  dengan  empat  kali pencucian
Gambar  2  Grafik  hasil  ekstraksi  sampel menggunakan pelarut pertalite dan spiritus
4. Kesimpulan 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan yang telah No Uraian Kadar Aspal 6% Kadar Aspal 6% Kadar Aspal 6% Benda Uji 1 Benda Uji 2 Benda Uji 3 1 Berat Material sebelum Ekstraksi 800 800 800 2 Berat Material sesudah Ekstraksi 768,8 767,1 764,5 3 Berat  Kertas  Filter sebelum Ekstraksi 9,31 9,29 9,11 4 Berat  Kertas  Filter sesudah Ekstraksi 9,60 9,50 9,23 No Uraian Kadar Aspal 6% Kadar Aspal 6% Kadar Aspal 6% Benda Uji 1 Benda Uji 2 Benda Uji 3 1 Berat  Material sebelum Ekstraksi 800 800 800 2 Berat  Material sesudah Ekstraksi 749,0 752,7 750,9 3 Berat Kertas Filter  sebelum Ekstraksi 9,26 9,23 9,22 4 Berat Kertas Filter  sesudah Ekstraksi 9,42 9,42 9,38
dilakukan  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan dan saran antara lain
Nilai  kadar  aspal  yang  diperoleh  dari penelitian  dengan  metode  sentrifungal dengan pelarut pertalite didapat nilai terkecil 5,89 % dan nilai terbesar 6,36 %, sedangkan untuk  spiritus  didapat  nilai  terkecil  3,86  % dan nilai terbesar 4,42 %.
Pertalite sebagai pelarut dalam ekstrasi kadar aspal  melarutkan  aspal  yang  lebih  banyak dengan  benda  uji  yang  sama,  karena  lebih melarutkan aspal disbanding dengan Spiritus.
Hasil ekstraksi dengan menggunakan pelarut Spiritus  jauh  dari  ambang  batas  minimum toleransi  campuran  menurut  spesifikasi Binamarga 2918 revisi 3 (tiga).

## 4.2.1 Saran
Diharapkan  ada  peneliti  selanjutnya membandingkan  nilai  oktan  terhadapat campuran  pelarut  dan  apa  penyebab  oktan tinggi  tetapi  kurang  efisien  dibandingkan dengan nilai oktan yang lebih rendah

## Daftar Kepustakaan
[1] Dinas  Pekerjaan  Umum  Spesifikasi Umum  Binamarga  2018  Revisi  3 . Jakarta:  Dinas  Pekerjaan  Umum
Bidang Binamarga, 2018.
[2] Departemen Pekerjaan Umum Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 1987.
[3] Keput  Keputusan  Direktur  Jendral Minyak  dan  Gas  Bumi  Nomor:
313.K/10/DJM.T/2013 Tentang Standar  dan  Mutu  (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang  Dipasarkan  di  dalam  Negeri.
Jakarta, 2013.
.
[4] Standar Nasional Indonesia. “Metode
Pengujian Kadar Aspal Dari Campuran  Beraspal  Dengan  Cara Sentrifus ” SNI 03-6894-2002, 2002.
[5] Lusi  Dwi  Putri,  Sugeng  Wiyono, Anas  Putri.  “Kajian  Kadar  Aspal Hasil  Ekstraksi  Penghamparan  Dan Mix Design Pada Campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC) Gradasi  Halus.”  Annual  Civil Engineering  Seminar  Pekanbaru, 2015
[6] Soehardi Fitridawati. “Perbandingan Kadar  Aspal  Hasil  Ekstraksi  Pada Campuran  Aspal  AC-BC.”  Jurnal Fakultas Teknik. Universitas Abulyatama, Aceh, 2017. [7] Soehardi Fitridawati, Sugeng Wiyono,  Arhan  Wanim.  “Kajian Perbandingan  Kadar  Aspal  Hasil Ekstraksi Campuran AC-WC Gradasi Kadar Dengan Cairan
Ekstraksi  Menggunakan  Bensin.” Jurnal  Fakultas  Teknik.  Universitas Lancang Kuning , Riau , 2015.
[8] Mochamad  Iqbal  Musa,  Akhmadali,
Slamet  Widodo.  “Analisis  Jenis Pelarut  Untuk  Ekstraksi  Aspal  Pada Perkerasan AC-WC (Asphalt Concrete – Wearing Course).”
[9] Ellida  Novita  Lydia,  Asmadi  Suria, Fahmi.  “Perbandingan  Kadar  Aspal Hasil  Ekstraksi  Dengan  Campuran Pertamax.”  Jurnal  Fakultas  Teknik.
Universitas Samudra, Aceh, 2017.
[10] Candra  Karisma,  Sonya  Sulistyono, Ririn  Endah  B.  “Evaluasi  Hasil Pengujian  Ekstraksi  Menggunakan Metode Sentrifugal Dan Refluk Pada Campuran AC-WC.” Jurnal Fakultas Teknik  Sipil.  Universitas  Jember, 2014.